
Zink oder Aluminium die in Frage kommenden 
Zusätze sein. a 
Das so gewonnene Flektronmetall 1äßt sich 
unter Beobachtung gewisser Vorsichtsmaßregeln 
— es neigt naturgemäß zum Brennen — gießen 
und vor allem auf der Stangpresse zu Stangen 
verarbeiten. Aus den- Stangen lassen sich dann 
durch einen weiteren Preßvorgang Formkörper 
herstellen. Der Walzbarkeit des Elektronmetalles 
scheinen sich dagegen. noch Schwierigkeiten ent-. 
gegenzustellen. 
Das spezifische Gewicht des Elektronmetalles 
ist. 1,8, der Schmelzpunkt etwa 620°. Im = ge- 
gossenen Zustande weist es eine Zerreißfestigkeit 
von 14 bis 16 kg/qmm bei 3 bis 4% Dehnung auf, 
als PreBmaterial erreicht es Festigkeiten von 25 
bis 35 ke/qmm bei Dehnungen’ von 18 bis 10%. 
Die Bearbeitbarkeit mit schneidenden Werk- 
zeugen z. B. auf der Drehbank ist recht gut, da 
das“ Material keine Neigung zum Schmieren zeigt 
and schöne glatte Flächen ergibt. 
Der Widerstand gegen korrodierende Einflüsse 
ist zwar besser als der irgend einer anderen be- 
kannt gewordenen Magnesiumlegierung, immerhin 
aber ist das Material in mancher Berhrbz noch 
recht empfindlich. Beim Lagern an der Luft 
überzieht es sich mit einer grauen Oxydschicht, 
die das Metall vor weitergehender 
‚schützt. Auch in Wasser (Leitungs- oder destil- 
‘liertem) bildet sich dieser Überzug, manche Legie- 
rungen zeigen aber bei unmittelbarem Einfluß von 
‘Wasser doch auch schon beträchtliche Anfressun- 
ven, Seewasser ist der größte :Feind des Elektron- 
metalls, es wird durch dessen Einwirkung. voll- 
ständig zersetzt. Säure greifen das Metall stark 
an, insbesondere ist es auch wenie. widerstands- 
fähig gegen organische Säuren, eine Verwendung 
für Haushaltszwecke kommt daher für das Elek- 
tronmetall nicht in Betracht. 
Während des Krieges fand das Elektronmetall ~ 
eine recht weitgehende Verwendung als Material 
für die Herstellung von Zünderkörpern für Ar- 
tilleriegeschosse; eine umfangreichere Verwen- 
dung auch in der Zukunft dürfte wohl in größe- 
rem Maße deshalb nicht stattfinden, weil das un- 
-streitig ihm gegenüber manche Vorzüge auf- 
weisende Aluminium uns in genügend ‚grober 
Menge zur Verfügung steht. 3 2 
Reines Magnesiummetall fand während. des 
Krieges gelegentlich Verwendung als Material für 
Leitungsschienen für elektrische Anlagen. 
Die übrige Verwendung des Magnesiummetal- - 
les beruht darauf, daß es verhältnismäßig leicht 
entzündlich ist und bei ‘der Verbrennung (zu 
MgO) ein sehr helles weißes Licht gibt; die aus- 
gesandten Strahlen sind chemisch sehr wirksam. 
Es ist daher ein wichtiges Material geworden 
für die Photographie bei künstlichem Licht. Die 
normalen Blitzlichtpulver sind meist Gemenge ~ 
‚aus Magnesiumpulver und einem stank Sauerstoff 
abgebenden Salze (Kaliumchlorat z. B.).. Ebenso 
wird. Magnesiummetall mit ‚Vorliebe verwandt in 
„als Reduktionsmittel beim Metallschmelzen ins. 
Korrosion © 
; wee Winch von Goebel) 
‘ Natrium-Blei-Legierungen. 





























zu E , BER 
eu 
der Peuerwerkerei? zur Herdeihing. von Leu 
sätzen. Ebenso wie Aluminium dient es endl ch 

besondere bei Kupfer und Kupferlegierungen 
Seiner Verwendung als Zusatz zu Aluminiur 
zur Herstellung wichtiger Legierungen -dieses 
talles wurde bereits bei der Besprechung. des 
miniums gedacht. 
Von den übrigen Leichtmetallen haben eine 
Bedeutung für die Technik nur gewonnen das. 
Natrium und die Erdalkalimetalle. Ihre geringe 
Beständigkeit schon bei der Einwirkung der Luft 
und der Luftfeuchtigkeit macht sie- unfähig ’ 
irgendwie zu konstruktiven und dergleichen 
Zwecken verwandt zu werden, ihre große, Reak. 
tionsfähigkeit hat ihnen nur gewisse a 
ne vermittelt. So hat .es auch 
aber nicht Schäbt zu haben? 
- Besonders zu gedenken ist noch der Varies 
dane der Metalle Natrium, Caleium und Bariu i 
sc 

die im Kriege bei uns eintrat, war die Herstel-_ 
lung genügender Mengen des wichtigen Hartbleis 
Geschösse; ee Lager im i 
Pe ehe zurück, daß der Zusatz von. Natrium 
— sowie. auch von Magnesium — eine 
härtende Wirkung auf das Blei ausübt, 
wenige Prozente genügen, um eine gleiche Wir- 
ae zu erzielen, ‚wie die von a Antim 
dab außerdem “bein Unkchaeen ir “Teich 
metalle zum _Ausseigern und zum Herauren 
‘soil bei. 
Legierungen die Rowrostousbesttadionn ea (un 
auch die Zihigkeit) durch einen gleichzeiti on 
Zusatz von Quecksilber erhöht werden, ferner 
wurden auch Caleium- und Bann 
gen auf den Markt gebracht, die insbesonde 
Lagerzwecken sich besser eignen sollen als die 
‚Immerhin dürfte das 
Kriegsende auch der Verwendung ‚dieser Ersatz 
legierungen ein Ziel setzen... BEE 
Umfangreiche Rn Bedeutung wird 
amine wir. “ Allehdings ‘werden — 
u = teilweise recht hoch Bes] 
danke es -daß a Aguanaiea aD 
Jand ni sei, in weitem Make einen 
) Zeitschritt des: Vereins Deutscher 
1919, S7424, 
